( ?&* ) » 



» J'ai donc fait suivant les règles de l'art une pâte composée comme il 

 suit : 



Silice pure obtenue par précipitation de sa dissolution alcaline. . . Ai ,00 ) _ 



„... r . ■ 1 V • . -1 1 ■ ■ 5o,oo 



Silice l'entérinée dans la fritte préparée pour avoir la potasse. .... 17,00 ) 



Alumine pure extraite de l'alun ordinaire par l'ammoniaque et desséchée à la _ 



chaleur incandescente 34, 5o 



Potasse prise dans la fritte 3, 00 



Chaux prise dans un marbre dont la pureté était connue 4'^° 



100,00 



» Cette pâte, extrêmement courte, a été très-difficile tant à tourner 

 qu'à mouler; nous nous y attendions. Cependant un adroit tourneur est 

 venu à bout d'en faire de petites tasses minces et une plaque à dimension 

 déterminée. 



)• Ces pièces, passées au four à porcelaine dans la partie où la tempéra- 

 ture est la moins élevée, ont toutes fondu en une masse d'un blanc d'é- 

 mail, remplie de bulles. On s'est assuré par un examen rigoureux de l'alu- 

 mine , que cette tenv ne renfermait plus de potasse. 



» On a recommencé cet essai en diminuant la proportion de la fritte 

 d'un tiers, pour diminuer d'autant la potasse. 



» Les plaques passées seulement au feu de dégourdi n'ont pas fondu , 

 mais elles ont pris 18 pour 1 00 de retrait, et au grand feu, comme elles 

 ne s'étaient que ramollies, on a pu mesurer le retrait, qui a été jusqu'à 

 28 pour 100. 



» Ces expériences, répétées plusieurs fois et un peu variées de manière 

 à diminuer la fusibilité tantôt en introduisant dans les nouvelles pâtes de 

 la poudre des pièces déjà cuites, tantôt en employant du quarz broyé au 

 lieu de silice précipitée, ont donné à peu près les mêmes résultats , c'est- 

 à-dire toujours une pâte ayant une fusibilité beaucoup supérieure à celle 

 que présente la porcelaine exposée à la plus haute température. 



» § V. — Il résulte de ces expériences que des éléments de même nature, 

 combinés dans les mêmes proportions, donnaient un composé bien plus 

 fusible lorsqu'on les présentait isolés que quand ils formaient déjà des com- 

 binaisons, et qu'il n'était pas indifférent, sous ce rapport, de mêler en- 

 semble de la silice, de l'alumine et même une fritte de potasse, ou bien 

 du silicate d'alumine et de potasse déjà tout formé. 



» D'après ces considérations nous avons renoncé à faire de la porce- 

 laine par la réunion immédiate de ses éléments isolés, et nous avons voulu 



